-IS- 
Mineralogie. 
Die  Kristalle  sitzen  auf  Quarz ,  der  mit  kolophoniumbrauner  Blende 
durchwachsen  ist.  Begleiter  sind  Silberglanz,  ged.  Silber,  Schwefelkies 
und  vielleicht  Fahlerz.  Max  Bauer. 
T.  Crook  and  B.  M.  Jones:  Geikielite  and  the  ferro  - 
magnesian  Titanates.    (Min.  Mag.  14.  p.  160 — -166.  London  1906.) 
Die  Rückstände  der  Edelsteinsande  des  Balangoda-  und  Rakwana- 
Distriktes  in  Ceylon  bestehen  hauptsächlich  aus  Zirkon  und  ziemlich  viel 
Turmalin,  Korund  und  Pleonast;  in  beträchtlichen  Mengen  außerdem  eine 
Anzahl  von  Mineralien  der  Geikielite-Ilmenit-Beihe ,  nämlich  Geikielit, 
Pikroilmenit,  gew.  Ilmenit,  Rutil  und  Fergusonit. 
1.  Geikielit.  Die  physikalischen  Eigenschaften  sind  dieselben,  wie 
sie  von  A.  Dick  (Min.  Mag.  10.  1893)  beschrieben  worden  sind.  Es  scheint 
eine  echte  Spaltbarkeit  nach  einem  Rhomboeder  von  93^-°  vorhanden  zu 
sein;  die  frischen  Spaltflächen  zeigen  einen  diamantähnlichen  Metallglanz, 
gewöhnlich  aber  erscheinen  sie  matt  infolge  eines  dünnen  Überzuges  von 
Titan-Dioxyd.  Härte  =  6;  Strich  purpurbraun.  In  ganz  dünnen  Splittern 
zeigt  es  u.  d.  M.  eine  dunkelpurpurrote  Farbe;  Pleochroismus  ist  nicht 
wahrzunehmen.  Die  Splitter  zeigen  ein  einachsiges  Interferenzbild;  Cha- 
rakter der  Doppelbrechung  negativ.  Das  Mineral  ist  etwas  magnetisch, 
aber  schwächer  als  Pikroilmenit  bezw.  Ilmenit. 
Die  chemischen  Analysen  von  Dick  (1893)  und  Süstschinsky  (Zeitschr. 
f.  Krist.  37.  1902.  p.  57)  hatten  sehr  verschiedenen  Eisengehalt  ergeben ; 
ersterer  erhielt  FeO  =  3,81  (kein  Fe2Os),  letzterer  FeO  ==  2,03,  Fe2Oa 
=  7,75.  Die  Verf.  untersuchten  daher  eine  größere  Anzahl  von  Stücken, 
wodurch  die  Richtigkeit  der  letzteren  Analyse  bestätigt  wurde.  Die  an- 
gegebenen Analysenresultate  sind  die  folgenden: 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
Ti02  .   .  .  . 
.  64,78 
64,41 
63,77 
63,94 
64,03 
FeO  .  .  .  . 
«  5,92 
5,44 
6,34 
10,09 
12,14 
Fe2  03   .  .  . 
.  2,22 
2,77 
1,93 
0,25 
MgO  .  .  .  . 
.  27,90 
27,90 
28,50 
25,79 
24,66 
Sa  
100,52 
100,54 
100,07 
100,83 
Spez.  Gew.  . 
.  3,89 
3,97 
3,98- 
-4,0  4,01 
4,11 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
Ti02  .  .  .  . 
.  62,49 
62,25 
61,60 
60,87 
60,02 
FeO  .  .  .  . 
.  10,70 
11,58 
7,79 
6,03 
5,81 
Fe203    .  .  . 
.  3,54 
4,95 
5,69 
6,80 
MgO  .  .  .  . 
.  23,60 
26,03 
26,31 
27,29 
27,79 
Sa.  ....  . 
.  100,33 
99,86 
100,65 
99,88 
100,42 
Spez.  Gew.  . 
.  4,01 
3,91 
3,90 
3,87 
3,79 
Geikielit  mit  nur  8  %  Eisen  ist  verhältnismäßig  selten,  die  meisten 
Varietäten  enthalten,  wie  aus  den  Analysen  hervorgeht,  10—14%  der 
Oxyde.    Als  Formel  ergibt  sich  daher  (MgFe)Ti03. 
